( 8i9) 

 avec les données thermiques, repose sur les faits suivants, résultant de 

 mes recherches : 



» 1° Une fonte vraiment ni:illéable contient toujours du graphite. 



» 2° Une fonte peut perdre du carbone et cependant rester cassante, 

 s'il ne s'est pas formé de graphite, ou si la quantité de graphite préexistant 

 avant le recuit ne s'est pas accrue. 



)) 3° Une fonte peut devenir malléable sans perdre une portion sensible 

 de son carbone total (recuits dans le charbon). Le concours d'un agent 

 d'oxydation n'est donc pas indispensable à l'adoucissement. 



» 4° Quand on ajoute du silicium à une fonte manganésifère, elle s'amé- 

 liore par le recuit. 



» J'ai fait des expériences sur l'acier, qui ont confirmé et précisé les con- 

 clusions précédentes ; elles ont mis hors de doute l'existence du minimum 

 de carburation, prévu par la théorie. 



» Les mêmes expériences m'ont prouvé de nouveau que la décarbura- 

 tion n'est pas due exclusivement à une oxydation superficielle; elles m'ont 

 permis d'étudier la répartition du carbone et du silicium, entre les diffé- 

 rentes zones concentriques d'un même barreau recuit. Ces deux éléments, 

 et surtout le carbone, varient d'une zone à la suivante, par sauts brusques 

 et pour ainsi dire en proportions multiples. 



» Enfin j'ai observé'avec surprise que l'hydrogène, vers 900°, décarbure 

 rapidement la fonte blanche. 11 se forme des carbures gazeux, et une cer- 

 taine quantité d'hydrogène demeure combinée avec le carbone qui reste 

 dans le métal. L'azote lui-même, le plus inerte de tous les gaz, exerce une 

 action semblable et tout aussi énergique. 



» Je n'ai pu découvrir de relation simple entre la composition chimique 

 fl'une fonte et la valeur absolue de ses constantes élastiques. 



» La charge de rupture augmente avec la durée du recuit, rapidement 

 d'abord, très lentement ensuite; les allongements, toujours minimes, suivent 

 une marche analogue, mais, après avoir atteint un maximum, ils tendent à 

 diminuer un peu. Quanta la limite d'élasticité, elle s'abaisse en général à 

 chaque recuit. 



)) En somme, la fonte malléable apparaît comme intermédiaire entre 

 l'acier et la fonte grise. Elle s'éloigne de celle-ci par la nature spéciale de 

 son fjraphile amorphe, ainsi que par sa ténacité plus grande; elle se dis- 

 tingue de l'acier par ses faibles allongements et sa forte teneur en graphite. » 



